11 
tuente della marshite in presenza della iodirite, ma solo facente parte integrante 
della miersite, e inoltre l'aspetto, di rombododecaedro presentato da uno di 
tali campioni confermerebbe L'ipotesi della presenza di questo minerale in tale 
giacimento. 
Un'altro caso interessante di diffusibilità rapida a temperatura ordinaria, 
che merita di venire illustrato è quello presentato dal bromuro e dall'ioduro 
mercu ri ci. 
Polverizzando e mescolando intimamente dei cristalli d'ioduro mercurico 
nella sua modificazione ordinaria, tetragonale, rossa, con il bromuro corrispon- 
dente di cui si conosce una sola forma: rombica, incolora, si osserva dopo un 
certo tempo che il color rosso della miscela si va lentamente e progressiva- 
mente indebolendo finché questa appare colorata completamente ed in modo 
uniforme in giallo pallido. 
Questo fenomeno si poteva dapprima spiegare colla formazione del com- 
posto HgIBr di Oppenheim '), ma le ricerche di Reinders ') le quali dimostra- 
rono la proprietà di questi due alogenuri mercurici di formare una serie inin- 
terrotta di cristalli misti rombici di color giallo chiaro, e quelle ulteriori di 
Li'czizky :i ) che di questi cristalli misti studiò le variazioni angolari in rela- 
zione colla concentrazione dei componenti, ci fanno interpretare il fenomeno 
del cambiamento di colore accennato, come conseguenza della diffusione allo 
stato solido, e precisamente della soluzione dell'ioduro nel bromuro corrispon- 
dente con formazione di cristalli misti ebe sono debolmente colorati in mal- 
liccio. 
Essendo in questo caso entrambi i componenti birifrangenti, l'esame in luce 
polarizzata non si presta bene: ricorsi perciò all'osservazione diretta in luce 
ordinaria che per la diversa colorazione dei componenti si presta molto meglio 
allo scopo. 
Preparai per sublimazione dei cristalli tabulari d'ioduro mercurico rom- 
bico, che lasciai trasformare spontaneamente nella modificazione tetragonale 
rossa, stabile a temperatura ordinaria: portai quindi una di queste lamelle, 
che aveva grossolanamente conservata la forma rombica primitiva, su un vetrino 
portaoggetti a contatto con un aggregato di cristallini, pure laminari ed otte- 
nuti in modo identico, di bromuro mercurico. facendo anzi in modo che essi 
si sovrapponessero per un piccolo tratto. Appoggiando quindi con una certa 
pressione sul preparato il vetrino coprioggetti in modo da stabilire il contatto 
per quanto possibile intimo, fra le due sostanze, fissai il tutto e mantenendolo 
alla temperatura ambiente seguii l'andamento del fenomeno al microscopio. 
L'aspetto del preparato appena ottenuto è rappresentato, con un ingrandi- 
mento di 11 diametri, dalla microfotografìa della fìg. 5; in esso si distingue be- 
*) Oppenheim, Ber d. d. chem. Ges. 2 (1869;, 571. 
*) W. Reinders, Ueber die Bilibmy und Umwondlung der Mischkrg stalle von Quecksilberbromid und 
Quecksilberjodid. Zeitschr. £ physik. Ch. 32 (1900), 494. 
3 ) W. Luczizky, Die Isomorphie und die Polymorphie von Queckxilberjodid-bromid und-chlorid. 
Bull. d. ges, d. Naturforscher in Kiew, 20 (1906), 191. 
